Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 339 



der Tüpfel im Koniferenholz werden durch Rutheniumrot, Anilinblau und 

 Hämalaun lebhaft gefärbt i). 



Die sich häufig mit der Verholzung deckende Gelbfärbung von Zell- 

 wänden durch salpetersaure Lösung von Ammoniummolybdat ist wohl 

 durch eingelagerte Phosphate und Kieselsäure bedingt 2). 



Überführung des Lignins in Lignosulfonsäuren. Seit 1874 

 war Zellulose im Handel, welche von C. D. Ekraan bei Bergvik in 

 Schweden durch Erhitzen von Holz mit einer Lösung eines sauren 

 Sulfits nach einem geheim gehaltenen Verfahren erzeugt wurde 3). Die 

 Fabrikation der »Sulfitzellulose« nach dem Mitscherlichschen Ver- 

 fahren durch Erhitzen von Koniferenholz mit einer Lösung von Kalzium- 

 und Magnesiumbisulfit in geschlossenen Gefäßen auf 125° G und darüber 

 hat erst später eingesetzt. Bei der Einwirkung der Sulfitlauge auf das 

 Holz wird der Ligninanteil gleichzeitig durch Anlagerung von saurem 

 Sulfit an doppelte Kohlenstoff-, vielleicht auch Kohlenstoff-Sauerstoff- 

 bindungen des Ligninkomplexes und Loslösung desselben von der Zellu- 

 lose in lösliche »lignosulfonsaure« Salze übergeführt und so die Isolie- 

 rung der Glukozellulose als Lösungsrückstand ermöglicht. Auch die 

 Hemizellulosen und Pentosane gehen dabei in Form ihrer hydrolytischen 

 Spallprodukte in Lösung. Nachgewiesenermaßen wird unter Umständen 

 durch das Erhitzen mit Bisulfitlösung ein allerdings kleiner Anteil selbst 

 der echten Zellulose hydrolysiert. Die Sulfitablauge repräsentiert somit 

 eine sehr kompliziert zusammengesetzte Mischlösung von Magnesium- und 

 Kalziumsalzen der allem Anscheine nach nicht einheitlichen Lignosulfon- 

 säuren und relativ kleinen Mengen von d- Glukose, Mannose, Galaktose, 

 Xylose, Methylpentose und verschiedenen sekundären Umwandlungs- 

 produkten der primär entstandenen Substanzen: Furfurol, Methyl- 

 furfurol usw. Diese Abfallauge der Zellulosefabriken wurde wiederholt 

 eingehend untersucht, um zu Aufschlüssen über die Natur des Lignins 

 zu gelangen. Je nach der Provenienz der Laugen und der Art ihrer 

 durch die kolloidale Beschaffenheit der Produkte sehr erschwerten Auf- 

 arbeitung wurden hierbei recht abweichende Ergebnisse zu Tage ge- 

 fördert. Lindsey und Teilens^) geben auf Grund der Analysen einiger 

 von ihnen aus der Sulfitablauge dargestellte Präparate, denen — wie sie 

 selbst zugeben — die Merkmale der Homogenität fehlten, den zugehörigen 



1) Czapek, Biochemie d. Pfl. 1913, p. 692. 



2) Geneau de Lamarliere, Bull. Soc. Bot. 49, p. 183 (1902); Czapek, 

 Biochemie d. Pfl. 1913, p. 681. 



3) Peter Klason, Tekn. Tidskrift 1893, p. 17; Schriften des Vereins der 

 ZellstofT- und Papier-Chemiker, Heft 2: P. Klason. Beitr. z. Kenntn. d. ehem. Zu- 

 sammensetzung d. Fichtenholzes, Berlin 1911. 



4) Ann. d. Chem. 267, p. 341 (1892). 



22* 



